## Jurnal Agrohut
Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon Volume: 11 Nomor: 2 Tahun : 2020 54
Sifat Fisis Kayu Bintangur ( Calophyllum Soulattri Brum.f.) Asal Makbon Kota Sorong
(Analysis of Physical Properties of Bintangur Wood Origin of Makbon, Sorong City)
Wahidin 1,* , Ponisri 1 , Syarif Ohorella 1
1 Program Studi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Sorong
* email: wahidin@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the variation in density and wet moisture content based on vertical and horizontal positions. Bintangur wood was selected from good stands without defects and felled 2 trees. After being felled, a test sample is made from the bottom, middle and end of the stem. The bottom part is 50 cm from the ground, while the distance from the bottom to the middle and the middle to the ends are 4 meters respectively. The sample was cut into a disk with a thickness of 15 cm and immediately analyzed its moisture content and density. The results showed that the wet moisture content of the sapwood was higher than heartwood. The bottom of the stem has a higher moisture content than the upper. Meanwhile, the density of the sapwood was lower than that of heartwood. The density of heartwood shows an increase from the top of the trunk to the bottom and this phenomenon is also found in the sapwood.
Keywords: Bintangur, Density, Moisture Content

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi kerapatan dan kadar air basah berdasarkan posisi vertikal dan horisontal. Kayu bintangur dipilih dari tegakan yang baik dan tanpa cacat dan ditebang sebanyak 2 pohon. Setelah ditebang, kemudian dibuat contoh uji dari bagian bawah, tengah dan ujung batang. Bagian bawah berjarak 50 cm dari tanah, sedangkan jarak dari bagian bawah ke bagian tengah dan bagian tengah ke bagian ujung masing-masing adalah 4 meter. Contoh uji dipotong berbentuk disk dengan tebal 15 cm dan segera dianalisis kadar air dan berat jenisnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kadar  air  basah  kayu  bintangur  bagian  gubal  lebih  tinggi dibandingkan teras. Bagian bawah batang memiliki kadar air basah yang lebih tinggi dibandingkan bagian ujung. Sementara  itu,  berat  jenis  bagian  gubal  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  teras.  Berat  jenis  kayu  teras menunjukkan kenaikan dari bagian atas batang ke bawah dan fenomena tersebut juga ditemukan pada bagian kayu gubal.
Kata kunci : Bintangur, Horisontal, Sifat fisis, Sorong, Vertikal

## I. Pendahuluan
Bitangur  ( calophyllum  Soullattri  burm.f.) merupakan  salah  satu  pohon  yang  secara fisik memiliki bentuk yang tinggi dan besar. Bintangur dapat tumbuh pada tanah pasir yang marginal dan salin, juga pada tanah liat, dengan ketinggian tempat 0-300 m dpl. Curah hujan 1000-3000 mm/tahun berdrainase bagus, pH 4-7,4 sangat toleran terhadap tanah medium (sands, sandy loams, loams,  dan  sandy  clay  loams).  Bintangur  tumbuh  dengan  baik  pada  suhu  tahunan  18-33  °C (Fitriyanti Kaliky, 2020; Martawijaya, 2004). Tekstur kayu Bintangur agak kasar hingga kasar dan arah seratnya sangat berpadu, agak gelombang atau tidak berpadu.
Bintangur memiliki manfaat yang cukup banyak. Tumbuhan ini merupakan salah satu jenis tumbuhan  masa  depan  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi  sebagai  bahan  baku  biofuel  yang diekstrak dari bijinya (Silsia & Yahya, 2019). Minyak yang dihasilkan dari biji yang bersifat toksik cukup  kuat  dapat  digunakan  sebagai  obat  untuk  mengatasi  rambut  rontok  karena  memiliki kemampuan antiparasit (Yuliastrin, 2016). Kulit biji bintangur berpotensi dan berkorelasi sebagai bahan  antikanker  (Violet,  2018).  Bitangur  diketahui  memiliki  nilai  yang  tinggi.  Kayu  bitangur mempumnyai kayu yang ringan sering dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kapal laut, kayu yang bengkok (kromhout)  untuk  gading-gading,  batang  yang  lurus  untuk  tiang layar dan pendayung, kayu yang berat dapat dipake untuk balok, tiang, dan papan lantai kapal. Bijinya dapat digunakan sebagai obat rematik dan bahan pembuat biodiesel.
Keragaman sifat fisis kayu bitanggur belum banyak disajikan, sedangkan sifat-sifat kayu beragam antara jenis kayu yang lainnya, bahkan antara satu jenis pada satu tempat tumbuh  yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang sifat-sifat fisik kayu bintanggur untuk mengetahui kadar air kayu, berat jenis kayu, dan kerapatan kayu. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis sifat fisis kayu bitangur ( Calophyllum Soullattri burm.f.) .

## II. Metode Penelitian

## 2.1. Persiapan Bahan
Kayu  diperoleh  dari  kayu  yang  tumbuh  alami  di  Kota  Sorong.  Setelah  ditebang,  kayu dibagi  menjadi  bagian  pangkal  tengah  dan  ujung.  Bagian  pangkal  berjarak  50  cm  dari  tanah, sedangkan jarak antara bagian pangkal dan bagian pangkal dengan bagian ujung, masing-masng adalah 4 meter (Gambar 1). Sampel dalam bentuk disk berukuran tebal 10 cm dibungkus dengan plasti kemudian di bawa ke laboratoium (Gambar 2). Kegiatan analisis dilakukan di Laboratorium Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian, Kota Sorong.

## 2.2. Pengujian Sifat Fisis
Pengujian  sifat  fisis  mengikuti Britsh  Standard nomor  373  1957  (Standard,  1957). Pengujian dilakukan terhadap kadar air kayu, berat jenis kayu, dan kerapatan kayu.

## 2.3. Pengujian Kadar Air Kayu
Ukuran contoh uji kadar air kayua dalah 2 x 2 x 2 cm. Kadar air yang diukur meliputi kadar air segar. Penentuan  kadar air dilakukan menurut prosedur sebagai berikut:
1. Contoh uji ditimbang untuk mengetahui berat kayu segar (gram)
2. Contoh uji kemudian dikeringkan dalam oven yang suhunya dinaikan secara perlahan- lahan dengan suhu awal 45ºC hingga mencapai 103 ± 2º C, penimbangan dilakukan setiap 24 jam sampai beratnya kostan (Bko gram) bila selisih antara 2 penimbangan 0,1%
3. Sebelum  dilakukan  penimbangan  contoh  uji  dimasukkan  dalam  desikator  hingga dingin selama kurang lebih 10 menit.
4. Berat kayu yang diproleh digunakan untuk menghitung kadar air segar.
Bs – Bko
% Ka =                      x 100 Bko
Keterangan :
Ka    = kadar air (%) Bs    = berat kayu segar (gram) Bko   = berat kering oven (gram)
5 cm  Ujung 5 cm  Tengah 5 cm Pangkal (a) (b) Gambar 1. Ilustrasi Pengambilan Sampel posisi vertikal (a) posisi horisontal (b) Teras Gubal Empulur 2 cm 2 cm

## Gambar 2. Bagian pangkal, tengah dan ujun kayu bintangur

## 2.4. Pengujian Berat Jenis
Ukuran contoh uji adalah 2 x 2 x 2 cm. Berat jenis kayu yang diukur berdasarkan volume segar  dan  volume  kering  tanur.  Penentuan  kerapatan  dan  berat  jenis  kayu  dilakukan  menurut prosedur sebagai berikut:
1. Menimbang contoh uji dalam keadaan segar (Bs gram)
2. Ambil  gelas  ukur  berskala  (ukuran  100  ml)  diisi  75  ml  air  aquades  (Va  gram), kemudian timbang beratnya (Ba gram).
3. Contoh uji dalam kondisi segar ditusuk dengan jarum masuk kedalam gelas ukur yang berisi  air  aquades  tersebut,  catat  kenaikan  volumenya  (Vas  cm³)  kemudian  timbang beratnya (Bas gram).
4. Volume  contoh  uji  (vs)  sama  dengan  volume  air  yang  dipindahkan  dapat  dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Vs   = Vas – Va
Keterangan :
Vs   = volume contoh uji segar (cm³) Vas   = berat contoh uji scgar + glas ukur berisi air aquades (cm³)
Va   = Air aquades (gram)
5. Berat contoh uji dalam air (Bs) sama dengan berat air yang dipindahkan dapat dihitung dengan rumus:
Bs =  Bas – Ba
Keterangan: Bs   = berat contoh uji segar (gram) Bas   = berat contoh uji segar 1 glas ukur berisi air aquades (gram)
Ba = berat air aquades (gram)
6. Kerapatan kayu dalam kondisi segar dapat dihitung dengan rumus:
Bs Ks =
Vs
Keterangan: Ks = kerapatan contoh uji segar (gram / cm³) Bs = berat contoh uji segar (gram)
Vs = volume contoh uji segar (cm³)
7. Contoh uji dikeringkan dalam oven dengan suhu 103 ± 2º C, hingga beratnya konstan sehingga diproleh berat kering tanur (Bkt gram).
9. Berat jenis kayu dalam kondisi segar dapat dihitung dengan mengunakan rumus
Berat Jenis kayu Segar (gram)                   BJKS (gram) Bjs  = = Vs (cm³) x kerapatan air (gram/cm³)           Vs (gram) Keterangan:
BJs     = Berat jenis kayu segar BKT   = Berat kering tanur (gram) Vs      = Volume air yang dipindahkan /volume contoh uji segar (cm³)
Bs      = Berat contoh uji (gram)
10. Berat jenis kayu dalam kondisi kering tanur dapat ditentukan dengan rumus: Berat kering tanur (gram) BKT (gram) Bjt = = Vs (cm³) x kerapatan air (gram/cm³)        Vkt (gram) Keterangan:
BJt   = berat jenis kering tanur Vs   = volume air yang dipindahkan/ volume contoh uji kering tanur (cm³) Bs   = berat contoh uji (gram)

## III. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Deskripsi lokasi penelitian
1. Batas Wilayah
Kampung Klaimigik berada pada wilayah Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Kelurahan Klaimigik mempunyai batas sebelah utara dengan Utara dengan Kampung Malawor. Sementara itu sebekag selatan berbatasan dengan Kampung Klagulus.
2. Potensi Flora
Jenis-jenis flora atau tumbuhan yang terdapat di daerah distik Makbon Kabupaten Sorong yaitu,  merbau  ( Intsia  Sp ),  matoa  ( Pometia  sp), sukun  hutan  ( Arthocarpus  Comunis), binuang ( Octomeles  Sumatrana) dan  mahoni  ( Swietenia  Mahogoni ).  Selain  itu,  juga  ditemukan  albasia ( Albizia  Ohinensis ),  trembesi  ( Samanea  Saman) dan  jenis-jenis  tumbuhan  bawah  (Lekitoo  & Khayati, 2019).
3. Iklim, tanah dan topografi
Tipe  iklim  di  wilayah  Distrik  Makbon  Kabupaten  Sorong  yaitu  berdasarkan  dari  Badan Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika  Sorong,  wilayah  Distrik  Makbon  Kabupaten  Sorong memiliki curah hujan tinggi mencapai 300-500 mm /bulan (CDO, 2020; Fitriyanti Kaliky, 2020). Selengkapnya disajikan pada Tabel 1. Sementara itu, jenis tanah yang ditemukan di area ini adalah
lapisan tanah Litosol (tanah berbatu-batu), tekstur tanahnya beranekaragam dan pada umumnya berbatu,  tak  bertekstur,  warnah  tanah  coklat  kehitaman,  dan  memiliki  kesuburan  bervariasi. Topografi  kelurarahan  Klamigik  berada  pada  ketinggian  2000-3500  meter  dari  permukaan  laut dengan kemiringan antara 0% - 15%.
Tabel 1. Data Iklim Distrik Makbon Kabupaten Sorong tahun 2019 No. Bulan Curah Hujan Per Bulan (mm) 1. Januari 97 2. Februari 135 3. Maret 118 4. April 334 5. Mei 194 6. Juni 362 7. Juli 298 8. Agustus 141 9. September 77 10. Oktober 360 11. November 26 12. Desembar 82

## 3.2. Sifat Fisis Kayu Bintangur
1. Kadar Air
Hasil perhitungan kadar air segar kayu bitangur ( Calophyllum Soulattri Brum.f. ) memiliki nilai  rataan  pada  setiap  bagian  batang  yang  diteliti  disajikan  pada  Gambar  3.  Kadar  air  bagian pangkal teras dan tengah teras lebih rendah dibanding kadar air kayu gubal yang jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena proposi zat penyusun dinding sel, perbedaan kerapatan dan ketebalan dinding sel pada kayu teras dan kayu gubal tidak sama (Cahyono, Ohorella, & Febrianto, 2012a, 2012b; Tsoumis, 1991). Sedangkan pada bagian ujung kayu tidak ada perbedaan antara teras dan gubal.  Pada  umumnya  kadar  air  kayu  pada  pohon  berdiri  tertinggi  pada  bagian  pangkal, selanjutnya bagian tengah dan paling terkecil pada bagian ujung. Hal ini ditunjang oleh pendapat (Siarudin & Marsoem, 2007) bahwa pangkal pohon biasanya memiliki kadar air tertinggi dan akan menurun secara teratur kearah ujung pohon.

## Gambar 3. Kadar Air Kayu Bintangur
Variasi  kadar  air  pada  hasil  penelitian  yang  tidak  terlalu  berbeda  diamsumsikan  bahwa peralihan musim. Musim mempengaruhi kadar air segar. Pada musim penghujan kadar air lebih tinggi dibanding pada musim kemarau. Selain musim, faktor lain antara lain tempat tumbuh, lokasi geografis, iklim, maupun spesies itu sendiri merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kapasitas sel yang mana berpengaruh menampung molekul air dalam sel (Cahyono et al., 2015; Cahyono, Wahyudi, Priadi, Febrianto, & Ohorella, 2014; Tsoumis, 1991).
Apabila dilihat dari arah ketinggian batang dari bagian pangkal (78.24%) menurun pada bagian tegah  (71.96%)  dan kemudian menurun kembali pada bagian ujung (62.84%).  Sedangkan untuk kayu gubal pada arah ketinggian batang dari bagian pangkal (158,6%) menurun pada bagian tengah  (149.69%)  dan  kemudian  menurun  kembali  pada  bagian  ujung  (63.21%).  Bowyer, Shmulsky,  and  Haygreen  (2007)  mengemukakan  pada  bagian  xylem,  air  umumnya  lebih  dari separuh berat total, artinya berat air dalam kayu segar umumnya sama atau lebih besar daripada berat bahan kayu kering.
Banyak factor  yang  mempengaruhi variasi antara  lain  yang berhubungan dengan  tempat seperti  kelembapan,  tersedianya  cahaya  matahari  dan  zat-zat  makanan  angin  dan  suhu  dapat mempengaruhi  berat  jenis.  Hal  ini  sebagaian  besar  ditentukan  oleh  tinggi  tempat,  aspek kemiringan, garis lintang, tipe tanah, komposisi tegakan dan jarak tanam. Semua factor ini dapat mempengaruhi  ukuran  dan  ketebalan  dinding  sel  sehingga  mempengaruhi  kapasitas  sel  dalam menampung molekul air (Fitriyanti Kaliky, 2020; Uar & Wali, 2019).

## 2. Berat Jenis
Hasil perhitungan berat jenis  segar kayu  bitangur ( Calophyllum Soulattri  Brum.f. ). Pada setiap batang yang diteliti digambarkan dengan diagram pada Gambar 3.
0 50 100 150 200 250 Pangkal Teras Pangkal
Gubal Tengah Teras Tengah Gubal Ujung Teras Ujung Gubal Kad ar Air (% ) Posisi dalam Batang

## Gambar 4. Berat Jenis Kayu Bintangur
Terlihat bahwa berat jenis  segar kayu bitangur ( Calophyllum Soulattri Brum.f. ) pada arah kedalaman  batang  antara  kayu  teras  dan  kayu  gubal  pada  bagian  pangkal  dan  ujung  tidak  ada perbedaan, sedangkan bagian tengah ada perbedaan. Adanya perbedaan pada bagian tengah yaitu berat  jenis kayu gubal lebih rendah dari kayu teras, diduga  bahwa kandungan kayu awal  lebih banyak pada kayu teras sehingga memiliki dinding sel tipis dan diameter rongga sel besar. Jika dilihat dari arah ketinggian batang pada kayu teras dari bagian pangkal (0,46) menurun menuju bagian  tengah  (0.48)  dan  kemudian  meningkat  pada  bagian  ujung  (0.051).  Faktor    yang menyebabkan perbedaan antara lain adalah proporsi kayu awal dan kayu akhir serta tebal dinding sel.
Berat jenis kayu kering tanur bitangur ( Calophyllum Soulattri Brum.f. )  yaitu antara 0,43 – 0,51.  Kelompok  berat  jenis  ini  masuk  dalam  kelas  kelas  kuat  III.  Pada  arah  kedalaman  batang antara kayu teras dan kayu gubal pada bagian pangkal tidak ada perbedaan. Hal ini diduga bahwa ketebalan  dinding  sel,  diameter  rongga  sel  dan  struktur  tidak  sama  antara  kayu  teras  dan  kayu gubal pada bagian tengah dan ujung. Apabila dilihat dari arah ketinggian batang pada kayu teras bagian batang (0.044%) kemudian menurun pada bagian tengah (0.43) dan kemudian meningkat pada bagian ujung (0.46). Hal ini di duga bahwa tebal dinding sel pada bagian ujung untuk kayu teras lebih tebal dibandingkan dengan tebal dinding sel pada bagian pangkal dan tengah.
Sedangkan  untuk  kayu  gubal bagian  pangkal  (0.48)  menurun  pada  bagian  tengah  (0.43) dan kemudian meningkat pada bagian ujung (0.47). Hal ini diduga bahwa tebal dinding sel pada bagian pangkal lebih tebal daripada bagian tengah dan ujung. Berat jenis kayu juga tergantung dari jumlah zat kayu yang tersusun didalamnya rongga-rongga sel atau jumlah pori-pori, kadar air yang dikandung dan zat ekstratif didalamnya. Menurut Pandit and Kurniawan (2008)  faktor-faktor yang mempengaruhi berat jenis kayu adalah umur pohon, tempat tumbuh posisi kayu dalam batang dan kecepatan tumbuh.

## IV. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut:
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 Pangkal Teras Pangkal
Gubal Tengah Teras Tengah Gubal Ujung Teras Ujung Gubal BJ Posisi dalam batang BJ KT BJ Basah
1. Kadar air basah bintangur bagian gubal lebih tinggi dibandingkan bagian teras. Hal ini konsisten, baik pada bagian pangkal, tengah dan ujung batang.
2. Bagian Bagian teras memiliki berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan bagian gubal. Sebaliknya  jika  dilihat  dari  posisi  ketinggian,  terlihat  BJ  pada  bagian  pangkal  lebih rendah  dibandingkan  bagian  ujung.  Hal  ini  terjadi  baik  pada  bagain  gubal  maupun teras.

## 4.2. Saran
1. Perlu  adanya  penelitian  lebh  lanjut  mengenai  sifat-sifat  dasar  lainnya  seperti  sifat mekanik,  sifat  kimia  dan  sifat  anatomi  dari  kayu  bitangur  ( Calophyllum  Soulattri Brum.f ).
2. Perlu dilakukan penelitian tentang tebal dinding sel dan diameter rongga sel kayu yang dihitung  secara  empiik  dan  secara  visual  (langsung)  dalam  rangka  peningkatan pemanfaatan kayunya.

## Daftar Pustaka
Bowyer, J. L., Shmulsky, R., & Haygreen, J. G. (2007). Forest products and wood science: an introduction . Ames. Iowa(US): Wiley-Blackwell Publishing.
Cahyono, T. D., Ohorella, S., & Febrianto, F. (2012a). Beberapa Sifat Kimia dan Keawetan Alami Kayu  Samama ( Antocephallus  Macrophyllus )  terhadap  rayap tanah. Ilmu  dan  Teknologi Kayu Tropis, 10 (2), 168-178.
Cahyono,  T.  D.,  Ohorella,  S.,  &  Febrianto,  F.  (2012b).  Physical  and  Mechanical  Properties  of Samama Wood (Antocephalus macropylus Roxb.) Grown in Mollucas Island. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis, 10 (1), 28-39.
Cahyono,  T.  D.,  Wahyudi,  I.,  Priadi,  T.,  Febrianto,  F.,  Darmawan,  W.,  Bahtiar,  E.  T.,  .  .  . Novriyanti,  E. (2015). The quality  of 8  and 10  years old samama wood ( Anthocephalus macrophyllus ). J Indian Acad Wood Sci, 12 (1), 22-28. doi: https://doi.org/10.1007/s13196- 015-0140-8
Cahyono,  T.  D.,  Wahyudi,  I.,  Priadi,  T.,  Febrianto,  F.,  &  Ohorella,  S.  (2014). Distribusi  Berat Jenis  dan  Pengaruhnya  terhadap  Maximum  Strain  Kayu  Samama  (Antocephallus macrophyllus). Paper presented at the Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan TInggi (SNPP-RPT) I, Ambon(ID).
CDO. (2020). Weather by Month. Retrieved from https://en.climate- data.org/asia/indonesia/punjab/sorong-51378/
Fitriyanti  Kaliky,  W.  P.  S.  O.  M.  W.  T.  D.  C.  H.  L.  (2020).  Physical  Properties  of  Bintangur (Calophyllum  Soulattri  Burm.f.)  from  Makbon,  Sorong  City  and  Sengon  Wood (Paraserianthes  Falcataria)  Growing  in  the  Agroforestry  Land  of  Ambon  City. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (04), 10522–10527. Lekitoo, K., & Khayati, L. (2019). Woody diversity plant and non-timber forest products potential in protected forest area of protected forest management unit model in Sorong City, West Papua. Paper  presented  at  the  Prosiding  Seminar  Nasional  Masyarakat  Biodiversitas Indonesia.
Martawijaya,  A.  (2004). Atlas  Kayu  Indonesia .  Bogor:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kehutanan.
Pandit,  I.,  &  Kurniawan,  D.  (2008).  Struktur  Kayu:  Sifat  Kayu  sebagai  Bahan  Baku  dan  Ciri Diagnostik Kayu Perdagangan Indonesia. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor .
Siarudin,  M.,  &  Marsoem,  S.  N.  (2007).  Karakteristik  dan  Variasi  Sifat  Fisika  Kayu  Acacia Mangium  Willd.  pada  Beberapa  Jarak  Tanaman  dan  Kedudukan  Aksial-Radial. Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan, 1 (1), 1-13.
Silsia,  D.,  &  Yahya,  R.  (2019).  YIELDS  AND  CHARACTERISTICS  OF  BINTANGUR  OIL FROM ENGGANO ISLAND AS RAW MATERIAL FOR MAKING BIODIESEL. Jurnal Agroindustri, 9 (1), 1-7.
Standard,  B.  (1957).  Methods  of  testing  small  clear  specimens  of  timber British  Standard Institution. BS (Vol. 373, pp. 31). Tsoumis, G. (1991). Science and technology of wood. Structure, properties, utilization . New York, USA: Van Nostrand Reinhold.
Uar, N. I., & Wali, M. (2019). Sifat Fisis Kayu Marsegu (Nauclea orientalis L) dari Pulau Buru,
Maluku. Agrohut, 9 (2), 110-116.
Violet, V. (2018). Identifikasi Pemanfaatan Tradisional Dan Penapisan Senyawa Fitokimia Ektrak Daun Bintangur (Callophyllum Soulatri Burm F.). EnviroScienteae, 14 (1), 70-76. Yuliastrin, A. (2016). Status hara makro tanah yang ditumbuhi populasi bintangur (Calophyllum spp.)(Studi  kasus  di  hutan  lindung  Sei  Tembesi  dan  Bukit  Tiban,  Batam). Jurnal Matematika Sains dan Teknologi, 17 (2), 68-76.